Den internationale permanente Meterkomites Møder i' 1873 og 74. ill 



denne Leilighed havde fundet Sted, var Grunder til at Rutheninm 

 her var bleven bevaret og derfor fandtes ved Analysen, medens 

 den høiere Smeltehede, han ellers sædvanlig anvendte og som 

 frembragtes ved en rigere Tilstrømmen af Surstof, oxyderede og 

 derpå fordampede såvel Ruthenium som Jern, og var Årsagen til 

 at han hidtil ved Analyseringen ikkun havde fundet forsviudende 

 små Kvantiteter af disse Metaller. 



Formentlig har heller ikke Ruthenium været særlig eftersøgt 

 ved de tidligere Analyser, ligesom Deville beklager, at der ikke 

 til disse var levnet ham den fornødne Tid. 



At Ruthenium og Jern til en vis Grad fordrives ved Smelt- 

 ning af Platinalegeringer under en stærk Tilstrømmen af Surstof 

 er senere blevet på det evidenteste godtgjort ved de Undersøgel- 

 ser, som Foråret 1877 anstilledes af en af den internationale 

 Komite for Vægt og Mål nedsat Komite, hvoraf jeg var Medlem. 

 Samtidig med Fordriven af Jern og Ruthenium stiger den specifike 

 Vægt. Når dette erklæres ikke at have fundet Sted ved de gjen- 

 tagne Smeltninger, der have været foretagne i Conservatoire des 

 Arts et Metiers (Procès-verbaux 1875, Pag. 127 øverst til Venstre) 

 da skyldes denne Omstændighed upåtvivlelig, at ved disse Smelt- 

 ninger et Minimum af Surstof blev benyttet, hvorved ikke Oxyda- 

 tion fandt Sted; thi det er først efter at være oxyderede, at Jern 

 og Ruthenium ere fordampbare. Mod Slutningen af Smekningen 

 sees tvertimod en reducerende Flamme at have været anvendt for 

 at af kjøle Overfladen noget hurtigere og herved at frembringe en 

 større Homogenitet. (P.-V. 1875, Pag. 21). 



Ved Smeltning af Platinametaller i Kalkform med Knaldgas 

 og under Tilstrømmen af Overflod af Surstof, altså ved høi Tem- 

 peratur, foregår ikke blot en Smeltning, men en virkelig Affineren, 

 hvorved også Kalken spiller en væsentlig Rolle, idet også denne 

 virker på de Urenheder, der måtte findes i Platinaen. Deville 

 yttrede, efter hvad der fra flere Sider er mig sagt, strax ved Støb- 

 ningen àf den store Blok på 250 Kilogram sin Frygt for at eri 

 sådan Affineren ikke tilstrækkelig havde fundet Sted, ja at 

 Centrum af den store Blok ikke var fuldkommen smeltet*). Hans 

 Frygt blev der dengang ikke lagt videre Vægt på. Den rensede 

 Blok havde en smuk metallisk Farve og dens gode Klang syntes 

 at tale for at den var fuldkommen massiv og Smeltningen altså' 

 ;K .^ti^-l - i ni lob'' 



*) £>et midterste Blæserer syntes;' 'soin bveiifor P^g, 1Ö9 nævnt, i nogen Tid 

 at have været forstoppet. ■'■ -'^'iiiJi o: ; i ■ ?'■ ' :. ■ 



